( 868 ) 

 une limite supérieure pour c, la valeur moyenne de E étant donnée par la 



courbe E. On a en effet i < — — '■ 5-5- „ 



» Pour être exact il aurait fallu prendre 



(9) E = -2 — / 2D / (fi^i, -h n.a.)dt, 



ce que la courbe n, «, + n.,i2, une fois tracée, permet de contrôler. 



» Du reste, notre méthode permet d'atteindre très vite la vraie valeur 

 de B^;,^ d'autant plus qu'on dispose encore comme contrôle de la durée 

 de période de E qui doit se retrouver pour la courbe de (n^i, -+- n.^i„) et 

 d'un autre côté il faut qu'on ait (3) aux points zéro de E, 



ou bien /(, /, + «2^2 = ( ' ^ tît ) "j^--"^ » 



lui., n^,R -....— ,.,,,, ,.2.0 ^. , .j^ 



CHIMIE MINÉRALE. — Sw la transformation allotropique du fer. 

 Note de M. Georges Chaiipv, présentée par M. Henri Moissan. 



« Dans une Note présentée à l'Académie le 11 décembre 1893, j'ai 

 décrit des expériences qui m'ont conduit à conclure que l'existence d'un 

 palier rectiligne dans les courbes de traction du fer et de l'acier recuits 

 caractérise une transformation allotropique du métal. 



» Ce résultat pouvant présenter une certaine importance, j'ai effectué 

 quelques expériences en vue de le contrôler. 



» 1° Essais à différentes températures. — Un certain nombre de barreaux 

 d'acier ont été essayés à la traction en môme temps qu'ils étaient chauffés, 

 au moyen d'un four Merraet, à une température indiquée par un pyro- 

 mètre Le Chatelier; un enregistreur spécial traçait la courbe représentant 

 l'allongement du barreau en fonction de la charge. Voici les résultats ainsi 

 obtenus : 



Charge 



